## ANALISIS PEMANFAATAN PASIR BESI DAN BATU APUNG SEBAGAI AGREGAT BETON PERISAI RADIASI SINAR-X
Mar’atus Solihah 1) , Rahadi Wirawan 1) , Dian Wijaya Kurniawidi 1) , Nurul Qomariyah 1) , Rinarto Subroto 2) , I Wayan Ari Makmur 3)
1) Program Studi Fisika FMIPA, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia
2) Instalasi Radioterapi RSUD Provinsi NTB, Mataram, NTB, Indonesia
3) Instalasi Radioterapi RSUD Provinsi NTB, Mataram, NTB, Indonesia
Corresponding author : Rahadi Wirawan E-mail : rwirawan@unram.ac.id
Diterima 09 April 2023, Direvisi 13 Mei 2023, Disetujui 13 Mei 2023

## ABSTRAK
Perisai  radiasi  dengan  nilai  koefisien  atenuasi  linier  tinggi  dan  harga  bahan  yang  ekonomis  menjadi pertimbangan dalam pengembangan perisai radiasi. Bahan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pasir besi dan batu apung. Dalam penelitian ini dilakukan investigasi pengaruh variasi komposisi campuran agregat  pasir  besi-batu  apung  terhadap  nilai  densitas  dan  nilai  koefisien  atenuasi  linier  serta  pengaruh ketebalan  beton  terhadap  kemampuannya  dalam  menyerap  radiasi  sinar-x.  Pengujian  nilai  koefisien atenuasi linier menggunakan berkas foton LINAC berenergi 6 MV dan 10 MV. Pencocokan kurva regresi linier  ( linear  fitting  curve )  digunakan  dalam  penentuan  nilai  koefisien  atenuasi  linier.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa semakin besar nilai densitas beton uji maka nilai koefisien atenuasi liniernya semakin meningkat. Nilai densitas beton tertinggi dimiliki oleh material beton C 5 yaitu 2,03 g/cm 3 . Material beton C 5 memiliki nilai koefisien atenuasi linier tertinggi yaitu 0,0524 cm -1 dengan nilai HVL 13,23 cm dan 0,0419 cm -1 dengan nilai HVL 16,54 cm untuk energi 6 MV dan 10 MV.
Kata kunci: beton; HVL ; koefisien atenuasi linier; sinar-x.

## ABSTRACT
Radiation  shields  with  high  linear  attenuation  coefficient  values  and  economical  material  prices  are considered in the development of radiation shields. Materials that have the potential to be developed are iron sand and pumice. In this research, we investigated the effect of variations in the composition of the iron sand-pumice aggregate mixture on the density value and the linear attenuation coefficient value as well as the effect of concrete thickness on its ability to absorb x-ray radiation. Testing the value of the linear attenuation coefficient using LINAC photon beams with energies of 6 MV and 10 MV. Linear fitting curve is used in determining the linear attenuation coefficient value. The results showed that the greater the density value of the test concrete, the higher the linear attenuation coefficient value. The highest concrete density value is owned by C 5 concrete material, which is 2.03 g/cm 3 . C 5 concrete material has the highest linear attenuation coefficient value of 0.0524 cm -1 that other sample with an HVL value of 13.23 cm and 0.0419 cm -1 with an HVL value of 16.54 cm respectively for 6 MV and 10 MV energies.
Keywords: concrete; HVL; linear attenuation coefficient; X-ray.

## PENDAHULUAN
Kebermanfaatan  radiasi  dalam  dunia medis  sudah  sangat  berkembang,  tidak  hanya untuk keperluan radiologi diagnostik, namun juga untuk  aplikasi  radioterapi.  Dalam  pemanfaatan radiasi  tersebut,  penggunaan  perisai  radiasi sangat  diperlukan  untuk  membatasi  jumlah radiasi  yang  mengenai  masyarakat  umum ataupun  petugas  yang  dapat  mengakibatkan efek samping yang merugikan dari radiasi. Untuk
radiasi sinar- X atau sinar-  , karakteristik perisai yang  baik  adalah  perisai  dengan  koefisien atenuasi  linier  ( μ) tinggi  yang  memiliki  dampak iradiasi  terhadap  sifat  mekanika  perisai  kecil (Aziz,  2018).  Adapun  nilai  koefisien  atenuasi linier  perisai  radiasi  dipengaruhi  jenis  bahan, densitas  dan  energi  radiasi  sumber.  Semakin besar  nomor  atom  bahan  perisai  maka  nilai  μ akan  semakin  besar,  sehingga  bahan  tersebut berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  bahan
perisai radiasi (Fitler, 2018). Begitu pula dengan karakteristik  densitasnya,  nilai  densitas  yang tinggi menandakan bahwa partikel-partikel penyusunnya sangat rapat sehingga bagus untuk dijadikan sebagai perisai radiasi (Akhadi, 2000).
Bahan-bahan  yang  dapat  digunakan sebagai perisai radiasi adalah timbal, beton, besi, tungsten,  silika  seperti  semen  dan  batuan dengan performa perisai radiasi yang besar, dan polimer  (Turhan et  al. ,2023;  Hannachi et  al. , 2022; Almurayshid, et al. , 2021; Moharram et al. , 2020;  Wu et  al. ,  2020;  Azreen et  al. ,  2020). Timbal  memiliki  densitas  yang  paling  tinggi  di antara bahan lainnya dan memiliki nilai koefisien atenuasi paling besar. Selain jenis bahan, harga bahan dan deformasi plastis ( creep ) bahan juga menjadi pertimbangan di dalam pemilihan bahan perisai radiasi. Meskipun timbal efektif mengurangi  paparan,  namun  timbal  rentan terhadap creep (Aziz,  2018).  Sementara  beton lebih moderat. Oleh karena itu beton sering dipilih sebagai  perisai  radiasi  (Abdullah et  al .  2022; Gunoglu & Akkurt, 2021; Tyagi et al. , 2020; Aziz, 2018).  Namun  demikian  beton  juga  memiliki kekurangan  yang  harus  ditingkat  kualitasnya. Variabilitas komposisi materialnya dan kandungan  air  didalam  beton  menyebabkan ketidakpastian distribusi radiasi yang berpengaruh pada parameter atenuasi radiasinya (Askarian et al. , 2019).
Beton normal diketahui memiliki densitas sekitar  2,3 –  2,500  g/cm 3 ,  dimana  untuk  perisai radiasi  beton  dikembangkan  menjadi  beton densitas  tinggi  ( High  Density  Concrete )  dengan densitas  yang  lebih  besar  dari  densitas  beton normal (> 3,0 g/cm 3 ) (Wijaya dkk., 2018; Attia et al. ,  2022).  Untuk  mendapatkan  beton  dengan densitas  tinggi,  salah  satu  material  agregat campuran beton yang berpotensi untuk digunakan  adalah  pasir  besi  dan  batu  apung. Pasir  besi  merupakan  material  alami  dengan kandungan  mineral  magnetik magnetit ( Fe 3 0 4 ), hematit ( α-Fe 2 O 3 )  dan  memiliki  densitas  yang cukup tinggi yaitu 4,2 g/cm 3 – 5,2 g/cm 3 (Dahlan et  al. ,  2018).  Nilai  densitas  yang  tinggi  tersebut mengindikasikan bahwa partikel-partikel penyusun pasir besi sangat rapat sehingga baik digunakan  sebagai  penghalang  antara  radiasi dengan  subjeknya  (Aziz,  2018).  Sementara  itu, penambahan batu apung dalam campuran beton berperan sebagai bahan aditif dan jika dicampur dengan agregat lain membentuk beton bertekstur halus.  Batu  apung  mengandung  Fe 2 O 3 yang berkontribusi  cukup  besar  pada  parameter radiasi (Wirawan et al ., 2021) dan penambahan bubuk  batu  apung  hingga  50%  pada  beton
mampu meningkatkan daya tahan beton secara signifikan  (Askarian et  al. ,  2019).  Batu  apung meningkatkan  ketahanan  beton  terhadap  suhu tinggi  dan  ketahanan  sulfat  serta  meningkatkan kemampuan  kerja  campuran  beton  yang  dapat memudahkan dalam pengaplikasiannya (Tanyildizi and Gokalp, 2023).
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisis pemanfaatan beton  pasir  besi  dan  batu  apung sebagai beton perisai radiasi sinar-X ditinjau dari koefisien  atenuasi  linier  dan HVL ( Half  Value Layer ).  Dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat diperoleh  komposisi  pasir  besi  dan  batu  apung yang  memiliki  karakteristik  sebagai  perisai radiasi yang baik dengan nilai koefisien atenuasi linear yang besar.

## METODE PENELITIAN
Pembuatan  beton  pada  penelitian  ini memerlukan  beberapa  peralatan  antara  lain ayakan,  cetakan  sampel  berbahan  akrilik,  hand mortar, magnet permanen, dan neraca. Sementara  itu,  pengujian  serapan  radiasi menggunakan pesawat Linear Accelerator (Linac)  Varian  Clinac  CX-SN6371,  perangkat detektor compact  chamber CC13, Elektrometer Dose1.
Bahan-bahan agregat beton yang digunakan antara lain air, batu apung, pasir besi, dan  semen. Pasir  besi  berasal  dari  Pantai Ampenan,  sementara  batu  apung  diambil  dari Desa  Ijobalit  Labuan  Haji  Kabupaten  Lombok Timur. Proses peparasi pasir besi diawali dengan pasir  besi  yang  sudah  diambil  dari  pantai Ampenan  dikeringkan  dibawah  sinar  matahari, dan  selanjutnya  dipisahkan  dari  pengotornya menggunakan  magnet.  Pasir  besi  tersebut dihaluskan  menggunakan  mortar  kemudian diayak  untuk  mendapatkan  serbuk  batu  apung berukuran 0,2 mm. Sementara itu, preparasi batu apung dimulai dengan proses pembersihan batu apung  kemudian  dikeringkan  dibawah  sinar matahari.  Batu  apung  kemudian  dihaluskan menggunakan  mortar  dan  selanjutnya  diayak untuk mendapatkan serbuk batu apung berukuran 0,2 mm.
Sampel beton berbentuk persegi berdimensi  10  cm  x  10  cm  dengan ketebalan  1 cm,  2  cm,  dan  3  cm.  Komposisi  campuran agregat pasir besi-batu apung yang dibuat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Variasi Campuran Agregat Beton Nama Campuran Pasir Besi (%) Batu Apung (%) C 1 30 70 C 2 40 60 C 3 50 50 C 4 60 40 C 5 70 30
Selanjutnya  dilakukan  pengukuran  nilai densitas  (  )  yang  dimiliki  setiap  sampel  beton yang  telah  dibuat  menggunakan  komposisi campurannya dengan persamaan (1),
𝜌 = Ʃ𝑚 𝑉 (1)
dimana ρ densitas  beton  (g/cm 3 ),  m massa kering bahan (g) dan V volume bahan (cm 3 ).
Pengujian  daya  serap  radiasi  dilakukan pada  jarak  penempatan  sampel  dari  sumber (SSD)  100  cm.  Sampel  beton  diletakkan  diatas meja pasien, dimana detektor CC13 diposisikan dibawah sampel pada kedalaman 1 cm (Gambar 1). Energi berkas foton yang digunakan 6 MV dan 10 MV menggunakan dosis 100 MU. Penyinaran awal tanpa adanya sampel beton dilakukan unutk memperoleh  nilai  intensitas  awal  sinar-X  ( I 0 ). Selanjutnya  dilakukan  pengujian  atenuasi  pada setiap  sampel  dengan  perlakuan  kedua  variasi energi  yang  sama.  Nilai  yang  tercantum  pada display perangkat Elektrometer Dose1 merupakan intensitas radiasi ( I ) .
Gambar  1 . Skema  Peralatan  Dalam  Pengujian Radiasi Menggunakan Linac
Setelah  diperoleh nilai  intensitas  radiasi dari  setiap  sampel  yang  diuji,  maka  dilakukan
perhitungan  nilai  koefisien  atenuasi  linier (μ) sampel  dengan  menggunakan  persamaan  (2) berikut (Agar, 2019).
𝐼 = 𝐼 0 𝑒 −𝜇𝑥 (2)
dimana I 0 adalah  intensitas  radiasi  sebelum menembus  bahan  (watt/m 2 ), I adalah  intensitas radiasi  setelah  menembus  bahan  (watt/m 2 ), μ adalah  koefisien  serap  linier  bahan  (m -1 ), x adalah tebal agregat beton yang diamati (2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm dan 6 cm).
Penentuan  koefisien  atenuasi  masing masing sampel dilakukan menggunakan pendekatan regresi linier untuk setiap campuran. Selanjutnya  nilai HVL ( Half  Value  Layer )  bisa dihitung menggunakan persamaan (3),
𝐻𝑉𝐿 = 0,693 𝜇 (3)
dimana 𝜇 adalah  koefisien  serap  linier  bahan (Agar, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN a. Hasil Pengukuran Densitas Beton
Gambar 2 memperlihatkan hasil pengukuran  nilai  densitas  beton  pasir  besi  dan batu apung yang telah dibuat.
Gambar 2. Nilai Densitas Beton  Pasir Besi dan Batu Apung
Pada  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa material  beton  yang  memiliki  nilai  densitas tertinggi  adalah  material  C 5 dengan  nilai  2,03 g/cm 3 .  Gambar  2  juga  memperlihatkan  bahwa beton  pasir  besi  dan  batu  apung  memiliki  nilai densitas yang semakin tinggi seiring bertambahnya  jumlah  pasir  besi  yang  terdapat pada  beton.  Hal  ini  dikarenakan  pasir  besi memiliki densitas yang cukup tinggi yaitu sekitar
1,54 1,68 1,87 1,93 2,03 0 0,5 1 1,5 2 2,5 ρ (g /cm 3 ) Campuran beton C 1 C 2 C 3 C 4 C 5
4,2 g/cm 3 . Nilai densitas yang dimiliki beton pasir besi dan batu apung lebih kecil jika dibandingkan dengan beton pada umumnya (2,50 g/cm 3 ). Hal itu  dikarenakan  peningkatan  jumlah  batu  apung di dalam beton.
Batu  apung  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  batu  apung  yang  sudah berbentuk  bubuk  dengan  ukuran  0,2  mm. Meskipun  sudah  berbentuk  bubuk,  keberadaan pori pada batu apung terdistribusi secara merata dengan ukuran yang berbeda-beda. Batu apung pulau Lombok termasuk dalam kategori mesopori  (±4,4  nm)  dan  mikropori  (±1,5  nm) (Kusumaningtyas,  2017).  Ukuran  diameter  pori pada  batu  apung  tersebut  mempengaruhi  nilai densitas keseluruhan beton. Diameter pori yang semakin  besar  menyebabkan  densitas  beton mengecil.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  tujuan penambahan batu apung dalam campuran beton perisai radiasi disini adalah untuk meningkatkan
daya tahan beton.

## b. Hasil Pengujian Serapan Radasi Beton
Pengujian  daya  serap  radiasi  dilakukan pada  jarak  100  cm  dari  sumber  radiasi. Temperatur  ruang  yang  terukur  pada  saat melakukan pengujian adalah 22,2°C dan tekanan udara adalah 1,005 Pa. Adapun variasi ketebalan sampel beton uji adalah 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan  6  cm.  Ketebalan  material  beton  yang tersedia  adalah  1  cm,  2  cm,  dan  3  cm.  Untuk ketebalan  4  cm,  5  cm,  dan  6  cm  dilakukan penumpukan beton yang sudah tersedia dengan asumsi  tidak  ada  faktor  celah  udara  diantara tumpukan beton tersebut atau pengaruh keberadaan  celah  udara  diabaikan.  Hasil pengujian  radiasi  beton  pasir  besi  dan  batu apung ditampilkan pada gambar 3.
(a) y(C 1 ) = 0.0412 x - 0.0720
y(C 2 ) = 0.0438 x - 0.0704 y(C 3 ) = 0.0512 x - 0.0793
y(C 4 ) = 0.0513 x - 0.0721
y(C 5 ) = 0.0524 x - 0.0751 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 1 2 3 4 5 6 7 Ln (I 0 /I) Ketebalan (x) C1 C2 C3 C4
C5 Linear (C1) Linear (C2) Linear (C3) Linear (C4) Linear (C5)
(b)
Gambar  3. Perbandingan  antara  intensitas  radiasi  awal  dan  radiasi  yang  ditembus  dengan  ketebalan material pada (a) Berkas energi 6 MV (b) Berkas energi 10 MV
Grafik  pada  gambar  3(a)  menunjukkan  bahwa semakin  tebal  sampel  beton  yang  diuji  maka semakin  besar  pula  nilai  rasio  antara  intensitas radiasi  awal  dan  radiasi  yang  ditembus  yang didapatkan.  Hal  itu  menandakan  bahwa  radiasi yang  diserap  oleh  perisai  semakin  banyak, dengan  kata  lain  semakin  tebal  material  beton maka  semakin  kecil  radiasi  yang  menembus sampel beton.
Penentuan  nilai koefisien atenuasi  linier pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pencocokan  kurva  regresi  linier  ( linear  fitting curve ).  Pada  grafik  3(a)  persamaan  garis  lurus untuk  C 1 diberikan  oleh y  = 0,0412 x  - 0,072.
Persamaan  tersebut  menyatakan  nilai  koefisien atenuasi  linier  dari  material  uji  yaitu µ =  0,0412 cm -1 .  Sedangkan  pada  grafik  3(b)  persamaan garis lurus untuk C 1 diberikan oleh y = 0,0324 x - 0,0509.  Persamaan  tersebut  menyatakan  nilai koefisien atenuasi linier dari material uji yaitu µ = 0,0412  untuk  6  MV  cm -1 dan µ =  0,0324  cm -1 untuk  10  MV.  Dari  nilai  koefisien  atenuasi  linier yang diperoleh, kita dapat menentukan nilai HVL dari material beton berdasarkan persamaan (3). Nilai  koefisien  atenuasi  linier  dan  nilai HVL dari masing-masing material beton ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Koefisien atenuasi linier (  ) dan HVL sampel
Nama campuran 6 MV 10 MV µ (cm -1 ) HVL (cm) µ (cm -1 ) HVL (cm) C 1 0,0412 ± 0,0014 16,82 0,0324 ± 0,0011 21,39 C 2 0,0438 ± 0,0017 15,83 0,0354 ± 0,0013 19,58 C 3 0,0512 ± 0,0042 13,54 0,0404 ± 0,0034 17,16 C 4 0,0513 ± 0,0012 13,51 0,0408 ± 0,0009 16,99 C 5 0,0524 ± 0,0022 13,23 0,0419 ± 0,0017 16,54
y(C 1 ) = 0.0324 x - 0.0509
y(C 2 ) = 0.0354 x - 0.0529 y(C 3 ) = 0.0404 x - 0.0561 y(C 4 ) = 0.0408 x - 0.0507
y(C 5 ) = 0.0419 x - 0.0545 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 1 2 3 4 5 6 7 Ln (I 0 /I) Ketebalan (x) C1 C2 C3 C4
C5 Linear (C1) Linear (C2) Linear (C3) Linear (C4) Linear (C5)
Pada Tabel 2 dapat diamati bahwa nilai koefisien  atenuasi  linier  meningkat  seiring dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  pasir besi di dalam beton. Material beton dengan nilai koefisien atenuasi linier terbesar terdapat pada material C 5 yaitu 0,0524 cm -1 untuk energi foton 6 MV dan 0,0419 cm -1 untuk energi foton 10 MV.
Begitu pula halnya dengan nilai HVL , nilai HVL terkecil  terdapat  pada  material  C 5 yaitu  13,23 cm  untuk  berkas  energi  6  MV  dan  16,54  cm untuk  berkas  energi  10  MV.  Nilai  koefisien atenuasi linier yang besar serta nilai HVL yang kecil  dari  material  C 5 membuktikan  bahwa material  C 5 merupakan  campuran  agregat terbaik  yang  berpotensi  untuk  digunakan sebagai  perisai  radiasi  jika  dibandingkan dengan keempat campuran lainnya.
Selain  itu,  hasil  pengujian  serapan dosis radiasi yang dilakukan dengan perangkat detektor compact chamber CC13 dan Elektrometer  Dose1  untuk  dua  energi  berkas foton  pesawat  Linac  menunjukkan  besarnya energi  sumber  mempengaruhi  nilai  koefisien atenuasi  linier  dimana  semakin  besar  energi yang digunakan maka koefisien atenuasi linier sampel beton semakin kecil. Nilai HVL sampel beton  besar  jika  digunakan  radiasi  dengan energi  yang  lebih  besar.  Hal  tersebut  dapat diamati untuk energi 10 MV dan energi foton 6 MV untuk ketebalan paruh radiasi.
Hasil  koefisien  atenuasi  linier  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  masih  sedikit lebih  rendah  dibandingkan  beton  (2,3  g/cm 3 )
0,0523 cm-1 untuk energi 10 MV (hasil analisa data NIST), sementara dengan beton peridotite (2.450 g/cm 3 ) untuk 0,1167 cm -1 berkas energi 6 MV dan 0.0915 cm -1 untuk berkas energi 10 MV (Khaldari, 2016). Hal tersebut dikarenakan densitas  beton  yang  dibuat  (C5)  memiliki densitas  lebih  rendah  2,03  g/cm 3 ,  namun  nilai koefisien atenuasi sudah mendekati nilai untuk beton kuat tersebut. Oleh karenanya peningkatan  densitas  beton  dapat  dilakukan untuk  meningkatkan  besarnya  nilai  koefisien atenuasinya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  paparan  hasil  penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi kandungan pasir besi yang terdapat pada beton maka semakin tinggi pula nilai densitas beton. Variasi  komposisi  campuran  terbaik  dengan nilai densitas tertinggi terdapat pada material C 5 yaitu  sebesar  2,03  g/cm 3 .  Nilai  koefisien attenuasi  linier  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  pasir  besi  dan  di  dalam beton.  Koefisien  attenuasi  linier  tertinggi terdapat pada material C 5 dengan nilai 0,0524±
0,0022 cm -1 pada berkas energi foton 6 MV dan 0,0419± 0,0017 cm -1 pada berkas energi foton
10 MV. Semakin tebal sampel beton yang diuji maka semakin besar pula radiasi yang diserap oleh  perisai,  dengan  kata  lain  semakin  kecil radiasi yang tembus dari beton.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan  terima  kasih kepada  pihak  instalasi  radioterapi  RSUD Provinsi  NTB  atas  fasilitas,  pengalaman  serta bimbingan  yang  telah  diberikan  selama penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, M.A.H., Rashid, R. S. M., Amran, M., Hejazi,  F.,  Azreen,  N.M.,  Fediuk,  R., Voo,  Y.L.,  Vatin,  N.  I.,  and  Idris,  M.  I. (2022).  Recent  Trends  in  Advanced Radiation Shielding Concrete for Contruction  of Facilities: Materials  and Properties. Polymers 2022, 14, 2830. https://doi.org/10.3390/polym14142830.
Agar O., Tekin H. O., Sayyed M. I., Korkmaz M. E.,  Culfa  O.,  and  Ertugay  C.  (2019). Experimental  investigation  of  photon attenuation  behaviors  for  concretes including natural perlite mineral, Results in Physics 12, 237-243.
Akhadi,  M.  (2000).  Dasar-Dasar  Proteksi Radiasi. Jakarta: Rineka   Cipta.
Almurayshid, M., Alsagabi, S., Alssalim, S., Alotaibi, Z.,  Almsalam,  R.  (2021).
Feasibility of polymer-based composite materials as radiation shield. Radiation Physics and Chemistry Volume 183, 109425,
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem. 2021.109425.
Askarian, M., Aval, S. F., Joshaghani, A. (2019). A  Comprehensive  Experimental  Study on The Performance of Pumice Powder in  Self-Compacting  Concrete  (SCC). Journal  of  Sustainable  Cement-Based Materials, Vol. 7 (6), 340-356. https://doi.org/10.1080/21650373.2018 .1511486.
Attia. M. M., Abdelsalam, B. A., Amin, M., Agwa, I. S., Abdelmagied, M. F. (2022). Metal- Nails Waste and Steel Slag Aggregate as Alternative and Eco-Friendly Radiation Shielding Composites.
Buildings 2022, 12, 1120, 1-14.
Aziz, F. (2018).  Penelitian dan Pengembangan Material  Struktur  Reaktor  Maju.  Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, Vol. 20. No.1, 41-51.
Azreen  N.M.,  Rashid  R.S.M.,  Haniza  M.,  Voo Y.L.,  Amran  Y.H.M.  (2018).  Radiation shielding of ultra-high-performance concrete  with  silica  sand,  amang  and lead  glass. Construction  and  Building
Materials, 172, 370 –377. https://doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018 .03.243.
Dahlan,  K.,  Haryati,  E.,  and  Aninam,  Y.  S.
(2018).  The  use  of  Papuan  iron  sand and  river  sand  for  fine  aggregate  in mortar  for  nuclear  radiation  shield application.  Journal  of  Physics.  Conf.
series 997 012023. https://doi.org/ 10.1088/1742- 6596/997/1/012023 .
Fitler. (2018). Tesis: Pembuatan Dan
Karakterisasi  Perisai  Radiasi  Sinar-X Berbasis  Polyester  Timbal  Asetat Sebagai Salah Satu Alternatif Pengganti Kaca Timbal. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Gunoglu,  K.,  Akkurt,  I.  (2021).  Radiation shielding properties of concrete containing  magnetite.  Progress  in Nuclear  Energy,  Volume  137,  2021, Article 103776. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021 .103776. Hannachi, E.; Mahmoud,  K.A.;  Almuqrin, A.H.;
Sayyed,  M.I.;  Slimani,  Y.  (2022).
Evaluation  of  the  Radiation-Protective Properties  of  Bi  (Pb) –Sr–Ca–Cu–O Ceramic Prepared at Different Temperatures  with  Silver  Inclusion. Materials 2022, 15, 1034. https://doi.org/10.3390/ma15031034
Khaldari,  R.,  Asghar  Mesbahi,  A.,  Kara,  U.
(2016).  Monte  Carlo  Calculation  of Shielding Properties of Newly Developed Heavy Concretes for Megavoltage  Photon  Beam  Spectra
Used  In  Radiation  Therapy,  Iranian Journal of Medical Physics Vol. 13, No. 4, 250-260.
Kusumaningtyas, M. P. (2017). Skripsi: Analisis Struktur  Nano  Batu  Apung  Lombok Menggunakan Metode BET (Brunauer-
Emmett-Teller).  Surabaya:  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Moharram B.M., Nagy M.E., Shaat M.K., Sayed A.R.E.,  Fayiz  M.,  Dwidar  S.A.,  Dorrah M.E., (2020). Performance of lead and
iron  oxides  nanoparticle  materials  on shielding properties for γ- rays. Radiation Physics and Chemistry. Vol. 173:108880. https://doi: 10.1016/j.radphyschem.202
0.108880.
Tanyildizi,  M.,  Gokalp,  I.  (2023).  Utilization  of pumice as aggregate in the concrete: A state  of  art.  Construction  and  Building
Materials, Vol. 377, 131102.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2023.131102.
Turhan, M.F., Akman, F., Kacal, M.R., Polat, H.,
Demirkol, I. (2023). A study for gamma- ray  attenuation  performances  of  barite filled  polymer  composites.  Applied Radiation  and  Isotopes,  Volume  191, 110568,
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022
.110568.
Tyagi, G., Singhal, A., Routroy, S., Bhunia, D., and  Lahoti,  M.  (2021).  Radiation Shielding  Concrete  with  alternate constituents:  An  approach  to  address multiple hazards, Journal of Hazardous Materials, Volume 404, Part B, 124201 https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020. 124201.
Wijaya,  J.,  Sikomena,  E.  F.,  Budi,  G.  S., Koentjoro,  H.  (2018).  High  Density Concrete  dengan  Menggunakan  Barit sebagai  Penahan  Radiasi.  Jurnal Dimensi  Pratama  Teknik  Sipil,  Vol.  7 No.1, 195-202.
Wirawan, R., Qomariyah, N., Ardianto, T., and Kurniawidi,  D.  W.  (2021).  Analysis  of the  radiation  parameters  of  pumice constituent  compounds  using  XCOM. Journal  of Physics: Conference Series 1816  (2021)  012116  IOP  Publishing https://doi:10.1088/1742- 6596/1816/1/012116.
Wu,  Y.,  Cao  Y.,  Wu  Y.,  and  Li  D.  (2020). Mechanical  Properties  and  Gamma- Ray  Shielding  Performance  of  3D-
Printed Poly-Ether-Ether- Ketone/Tungsten Composites, Materials  2020,  13,  4475,  1-22. https://doi:10.3390/ma13204475.